( I/.63 ) 

 » Une spirale de fer a été cémentée, pendant cpiatre heures, au ronge- 

 cerise vif, dans du charbon de bois en poudre, préalablement calciné. 



Fer pur i ,6878 



Après cémentation. 1,7111 



Augmentation o,o233 



» Après la cémentation, le fer était légèrement graphilenx à la surface, 

 qui ne présentait aucune boursouflure; le grain était aciéreux, à petites 

 facettes brillantes. 



» Dans la totalité de la spirale cémentée on a dosé 



Carbone combiné o,o223 



Graphite 0,0008 



Carbone total o,023i 



» L'augmentation de poids par suite de la cémentation a dépassé de 

 oS'',ooo2 le carbone fixé. Celte différence, dont je crois pouvoir répondre, 

 est due probablement à quelques substances venant de la cendre du 

 charbon, à moins qu'elle ne résulte d'une très-petite quantité de fer 

 éliminé. 



» Plusieurs expériences ont montré, en effet, que la cendre du charbon 

 cément acquiert un peu de fer; Sbuvent le fer initial a été doublé. 



» Il est vraisemblable que le fer est entraîné à l'état de chlorure, des 

 chlorures alcalins existant dans le charbon. Le fait est qu'en mêlant un 

 peu de sel marin au cément les cendres laissées par le charbon contiennent 

 alors une notable proportion de fer. 



» Elimination du soufre pendant la cémentation. — On a vu, dans les ré- 

 sumés des expériences, que le fer a perdu plus de la moitié du soufre qu'il 

 renfermait quand on l'a introduit dans les caisses à cémenter. 



» Des analyses, exécutées dans mon laboratoire, établissent que cette 

 élituination se produit constamment. Voici les résultats obtenus sur des 

 fers de Suède des meilletires marques. 



Soufre dans le ter 



Marques des barres. Avant la ccmciilatioii. Ajiris la cuincnlatioii. 



S i), 00040 0,00021 



J. B. couronnés o,ooo55 o,<i()<iii) 



A. G. L o,ooo3o o ,000 1 7 



L 0,0001 5 o,oooo5 



» Lu céuieiilalion auiail dune pour ullcl, indepcndauuueul de la curbii- 



